## DINAMIKA TEKNIK SIPIL
MAJALAH ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 15, Nomor 1, Juli 2022, Halaman 1-7 p-ISSN: 1411-8904, e-ISSN: 2828-2876 Tersedia online di https://journals.ums.ac.id/index.php/DTS/index

## PENGARUH VARIASI CAMPURAN SERAT BAMBU PADA KUAT TEKAN BETON SERAT
Della Dwi Lestari 1*
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika,
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Jl. RTA Milono, Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
*Email: lestaridelladwi@gmail.com
Diajukan:05/01/2022 Direvisi: 23/06/2022 Diterima:28/06/2022

## Abstrak
Beton  merupakan  salah  satu  material  utama  dalam  konstruksi  suatu  bangunan.  Penelitian tentang  beton  telah  dilakukan  sejak  lama.  Berbagai  penelitian  tentang  beton,  baik  bahan, bahan, aditif dan lain-lain telah banyak dilakukan oleh para ahli. Penelitian berlanjut hingga hari ini.  Tujuan  dari  semua  ini  adalah  untuk  membuat  beton  semakin  berkualitas  baik.  Beton memiliki banyak bentuk transformasi, salah satunya adalah bentuk modifikasi campuran beton yaitu  beton  serat.  Suplementasi  dengan  serat  alam  (natural  fiber)  khususnya  serat  bambu menjadi  pilihan  karena  merupakan  produk  alam  yang  mudah  tumbuh  dan  ketersediaannya melimpah  di  pulau  Kalimantan.  Pada  penelitian  ini  ditambahkan  serat  bambu  pada  campuran konvensional fc` 20 MPa dengan variasi 0% (beton), 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  bertulang  serat  yang  dapat  diperoleh  dengan penambahan  serat  bambu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kuat  tekan  pada  umur  28  hari  pada 0%  (beton  normal)  adalah  25,24  MPa,  1%  adalah  28,01  MPa,  1,5%  adalah  18,77  MPa,  2% adalah 22,78 MPa dan 2,5% adalah 21,52 MPa. Dapat disimpulkan bahwa penambahan serat bambu  1%  merupakan  penambahan  terbaik  yang  dapat  meningkatkan  nilai  kuat  tekan  beton bahkan lebih dari nilai normal beton.
Kata Kunci : Beton Serat, Kuat Tekan Beton, Serat bambu

## Abstract
Concrete is one of the main materials in the construction of a construction. Concrete research has  been  done  for  a  long  time.  Various  studies  on  concrete,  both  its  material,  composition, additives and others have been carried out by many experts. The research continues to this day. The goal of all this is to create increasingly good quality concrete. Concrete has many types of modifications, one of which is a modification of the concrete mixture, namely fiber concrete. The addition of natural fiber (natural fiber), especially bamboo fiber is an option because it is a natural product that is easy to cultivate and its availability is abundant in Borneo. In this study, bamboo fiber was added to the normal mix fc' 20 MPa with variations of 0% (normal concrete), 1%,  1.5%,  2%,  and  2.5%.  This  study  aims  to  determine  the  compressive  strength  of  fiber concrete that can be achieved by adding bamboo fiber. The results showed that the compressive strength at 28 days of concrete was 0% (normal concrete) of 25.24 MPa, 1% was 28.01 MPa, 1.5% was 18.77 MPa, 2% was 22.78 MPa and 2.5% of 21.52 MPa.  It can be concluded that the  addition  of  bamboo  fiber  by  1%  is  the  best  addition  that  can  increase  the  value  of  the compressive strength of concrete even more than the normal value of concrete.
Keywords : Bamboo Fiber, Compressive Strength, Fiber Concrete
1.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Beton  memiliki  banyak  jenis  modifikasi salah  satu  modifikasi  campuran  beton  yaitu beton  serat.  Banyak  jenis  serat  yang  dapat digunakan  diantaranya  serat  alami  dan  serat sintetis,  contoh  serat  alami  adalah  serat bambu, serat daun pandan, serat ijuk, dan lain- lain,  sedangkan  serat  sintesis  antara  lain  serat baja  (steel),  plastik  (polypropyline),  kaca (glass) dan karbon (carbon).
Penambahan  serat  alami  (natural  fiber), khususnya serat bambu menjadi pilihan karena merupakan  produk  hasil  alam  yang  mudah dibudidayakan  serta  ketersediaannya  yang melimpah  pada  pulau  Kalimantan  terutama Kalimantan Selatan. Salah satu hasil penelitian oleh  Lesman  dkk  (2016)  pada  lokasi  loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat seluas 3000  hektare  lebih  lahan  yang  terisi  dengan berbagai macam jenis tanaman bambu.
Bambu  memiliki  beberapa  kelebihan yaitu  tidak  mengalami  korosi,  relatif  murah, dan  sifat  kembang  susut  yang  rendah.  Serat bambu merupakan salah satu jenis serat alami yang dapat digunakan sebagai campuran beton dan  sampai  saat  ini  masih  dalam  penelitian untuk pembuatan beton struktur dalam jangka waktu yang lama.  Berdasarkan pada penelitian Junaidi (2015), Suhadirman (2011) dan Najida (2016)  pada  pengujian  pencampuran  serat bambu  sebesar  1%  hingga  2%  terhadap jumlah semen, didapatkan kenaikan kuat tekan beton yang cukup signifikan
Hal  ini  yang  melatar  belakangi  penulis tertarik  untuk  melanjutkan  penelitian  tersebut guna menemukan proporsi persentase campuran  terbaik  untuk  mendapatkan  kuat tekan  yang  optimum.  Penelitian  ini  akan menggunakan  serat  bambu  sebagai  bahan tambahan  yang  termasuk  dalam  jenis  serat alami.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang,  maka  dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
a. Bagaimana  pengaruh  variasi  penambahan serat  bambu  terhadap  nilai  kuat  tekan beton?
b. Apakah penambahan serat bambu mampu membantu  meningkatkan  nilai  kuat  tekan beton hingga mecapai mutu fc’ 20 MPa?
c. Berapa  persen  penambahan  serat  bambu yang menghasilkan kuat tekan tertinggi ?

## 1.3. Batasan Masalah
Untuk  lebih  memfokuskan  tujuan penelitian maka dilakukan pembatasan masalah  dalam  penelitian.  Batasan  masalah sebagai berikut:
a. Agregat  kasar  yang  digunakan  adalah batu  eks  Banjarmasin  yang  biasa digunakan di Kota Palangkaraya.
b. Mutu  beton yang  ingin  dicapai  adalah  20 MPa
c. Serat  bambu  yang digunakan  berasal dari bambu  petung  yang  berusia  ±  5  tahun yang  telah  dibuat  menjadi  serat  dengan diameter 1 mm.
d. Menggunakan Semen Portland
e. Menggunakan  air  yang  mengalir  di  Lab Struktur UM Palangkaraya
f. Menggunakan pasir eks Tangkiling
g. Pengujian  sampel  kuat  tekan  dilakukan setelah umur beton 7, 14 dan 28 hari.
h. Benda uji berbentuk silinder
i. Variasi  presentase  serat  bambu  yaitu  0%, 1%,  1,5%,  2%,  dan  2,5%  dari  berat semen

## 1.4. Tinjauan Pustaka
1.4.1. Beton Serat
Beton serat dibuat dari campuran semen, pasir,  kerikil,  air,  dan serat bambu. Campuran beton  kemudian  dicetak  dan  dirawat  (curing) selama  28  hari.  Karakteristik  beton  yang diukur  adalah  kuat  tekan  (compressive strength) dan bobot isi Suhardiman, (2011).

## 1.4.2. Kuat Tekan
Pemeriksaan  nilai  kuat  tekan  beton dilakukan  agar  dapat  mengetahui  kuat  tekan beton  pada  umur  28  hari  yang  dihasilkan apakah telah sesuai dengan yang standar yang diinginkan. Pada mesin uji tekan sampel beton diletakkan dan diberikan beban sampai sampel beton  mengelami  keruntuhan,  yaitu  pada  saat beban  maksimum  bekerja.  Kuat  tekan  beton dapat di hitung dengan rumus :
P = F/A (1)
Dengan :
F = gaya maksimum dari mesin tekan, (N) A  =  luas  penampang  yang  diberi  tekanan, (cm 2 )
P = kuat tekan, (N/cm 2 )
Pada  mesin  uji  tekan  benda  diletakkan dan  diberikan  beban  sampai  benda  runtuh, yaitu  pada  saat  beban  maksimum  bekerja Pardomuan (2015).

## 1.4.3. Serat Bambu
Penggunaan  batang  pohon  bambu sebagai  material  struktur  sangat  tepat  karena bambu  memiliki  karakteristik  yang  cukup ringan  dan  lentur  sehingga  bangunan  dari struktur  bambu  mempunyai  ketahanan  yang tinggi  terhadap  gempa.  Selain  ringan  dan lentur  bambu  mempunyai  kuat  tarik  yang cukup  besar  bahkan  untuk  beberapa  jenis bambu  kuat  tariknya  melebihi  kuat  tarik  baja serta  memiliki  elastisitas  yang  cukup  tinggi Junnaidy (2017).
Bambu  Petung  sebagai  salah  satu  jenis bambu  di  Indonesia  tepatnya  di  daerah Kalimantan, meskipun cukup jarang dibudidayakan  secara  khusus  untuk  keperluan konstruksi  (Fauzy  and  Limantara,  2019)  , namun  bambu tetap  banyak  tumbuh  di  lahan- lahan  liar  seperti  di  tepi  sungai,  tebing-tebing dan  sebagainya.  Bambu  ini  apabila  diolah menjadi  helaian  serat  berdiameter  1  mm diketahui  memiliki  berat  jenis  0,8  N/m3 Kurniawandy (2015).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dimulai dengan
mempersiapkan  alat  dan  bahan.  Alat  yang dimaskud  melingkupi,  semen  yang  digunakan ialah  semen  PCC,  agregat  kasar  yang digunakan  berupa  batu  Banjar  eks  Pelaihari. bambu yang digunakan berasal dari Kecamatan Takisung. Selanjutnya, serat bambu (Gambar 2) yang digunakan merupakan bagian dalam  (daging)  bambu  dan  telah  diserut hingga  berupa  serabut-serabut  halus  dengan ukuran diameter 1-2 mm sepanjang 10-15 cm. Sedangkan  alat  yang  digunakan  dalam peneitian  ini  meliputi,  satu  set  saringan, Timbangan  berkapasitas  14  kg,  oven, piknometer,  kerucut  abrahams  beserta  tilam pelat baja, palu karet, 7. Cetakan  beton
berbentuk  silinder  dengan  ukuran  15  cm  x  30 cm, 8.  Mesin  pengaduk  beton  (concrete mixer), mesin uji kuat tekan. Satu set saringan alat  digunakan  untuk  mengukur  gradasi agregat  sehingga  dapat  ditentukan  nilai modulus  kehalusan  butir  agregat.  Timbangan berkapasitas 14 kg dengan ketelitian pembacaan 1 gram digunakan untuk mengukur berat  bahan  campuran  beton  dan  berat  benda uji  silinder.  Oven,  alat  ini  digunakan  untuk mengeringkan bahan-bahan pada saat pengujian material yang membutuhkan kondisi kering. Piknometer alat ini dipergunakan untuk mengukur  berat  jenis  pasir.  Kerucut  abrahams beserta  tilam  pelat  baja  dan  tongkat  besi digunakan untuk mengukur workability adukan dengan  percobaan  Slump  Test.  Kerucut abrahams beserta tilam pelat baja dan tongkat besi  digunakan  untuk  mengukur  workability adukan dengan percobaan Slump Test. Kerucut abrahams beserta tilam pelat baja dan tongkat besi  digunakan  untuk  mengukur  workability adukan dengan percobaan Slump Test.
Tabel 1. Jumlah Sampel
Persentase Bambu Umur Beton Jumlah Sampel 0% 7 hari 3 14 hari 3 28 hari 3 1 % 7 hari 3 14 hari 3 28 hari 3 1,5 % 7 hari 3 14 hari 3 28 hari 3 2 % 7 hari 3 14 hari 3 28 hari 3 2,5 % 7 hari 3 14 hari 3 28 hari 3 Total Sampel 45 buah
Cetakan  beton  berbentuk  silinder  dengan ukuran  15  cm  x  30  cm  digunakan  untuk mencetak  benda  uji  pengujian  kuat  tekan. Mesin pengaduk beton (concrete mixer) alat ini  dipergunakan  untuk  mengaduk  bahan campuran  sampel  beton.  Mesin  uji  kuat tekan. Alat ini dipergunakan untuk menguji nilai kuat tekan beton. Dalam penelitian ini akan dipakai Compression Testing Machine (CTM) (Trimurtiningrum, 2018).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil  Pengujian  Karakteristik  Material Agregat Material penyusun beton yang
dipergunakan pada penelitian ini terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Material yang digunakan No. Material Sumber 1. Semen PC Merk Gresik Tipe I 2. Agregat Halus Pasir Tangkiling 3. Agregat Kasar Batu Pecah eks Pelaihari 4. Air Air  di  Lab  Struktu  Fakultas Teknik dan Informatika 5. Serat Bambu Bambu  Petung  Usia  ±  5 tahun
Adapun  hasil  pengujian  karakteristik material  terdapat  pada  Tabel  3  dan  4  berikut ini.
Tabel 3. Kadar Air Agregat Agregat Kasar Agregat Halus Samp el 1 Samp el 2 Rata- Rata Samp el 1 Samp el 2 Rata- Rata 2,097 % 2,226 % 2,161 % 3,296 % 3,415 % 3,356 %

## Tabel 4. Uji Abrasi Agregat Kasar
Jumlah Putaran = 500 Putaran Sampel 1 Sampel 2 Rata - Rata 33,44 % 36,42 % 34,93

## 3.2. Pembuatan Sampel Beton
Penelitian  ini  terdiri  dari  45  sampel silinder beton yang terdiri dari 9 sampel beton untuk  variasi  beton  normal,  9  sampel  beton untuk variasi serat bambu 1%, 9 sampel beton untuk  variasi  serat  bambu  1,5%,  9  sampel beton  untuk  variasi  serat  bambu  2%,  dan  9 sampel beton untuk variasi serat bambu 2,5%. Perendaman sampel beton dilakukan selama 7 hari, 14 hari dan 28 hari.
Perencanaan  campuran  beton  untuk penelitian ini terdapat pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Proporsi Campuran Serat Bambu Bahan Persentase Serat Bambu 0 %  1 % 1,5 % 2 % 2,5 % Air (kg) 1,4 2 1,4 2 1,42 1,42 1,42 Semen (kg) 3,6 2 3,6 2 3,62 3,62 3,62 Agregat Halus (kg) 3,7 0 3,7 0 3,70 3,70 3,70 Agregat Kasar (kg) 5,9 7 5,9 7 5,97 5,97 5,97 Serat Bambu (gr) 0 36, 2 54,3 72,4 90,5

## 3.3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian nilai kuat tekan benda uji dilakukan pada sampel dengan umur beton 7, 14 dan 28 hari.

## Tabel 6. Uji Kuat Tekan (Umur Beton 7 Hari)
Persentase Serat Bambu Satuan
Sampel Rata-
rata 1 2 3
0 % MPa 19,87 19,40 21,70 20,33 1 % 20,70 19,51 18,32 19,51 1,5 % 15,54 15,31 15,93 15,60 2 % 7,51 9,14 7,01 7,89 2,5 % 6,31 7,25 6,78 6,78
Hasil  dari  pengujian  nilai  kuat  tekan  beton dapat dilihat pada Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8.  Dari  tabel  6  didapatkan  nilai  hasil  rata-rata kuat  tekan  beton  normal  pada  usia  beton  7 hari  sebesar  20,33  MPa  yang  mana  telah mencapai mutu rencana yang diinginkan. Pada penambahan  variasi  serat  bambu  didapatkan nilai  kuat  tekan  yang  menurut  pada  1  %  nilai kuat  tekan  yang  didapat  19,51  MPa,  1,5  % nilai  kuat  tekan  sebesar  15,60  MPa, penambahan  serat  2  %  nilai  kuat  tekan  7,89 MPa  sedangkan  pada  2,5  %  nilai  kuat  tekan hanya mencapai 6,78 MPa. Seluruh penambahan  variasi  serat  bambu  tidak  ada yang mencapai nilai mutu yang diinginkan dan semakin  besar  penambahan  variasi  serat bambu  nilai  kuat  tekan  yang  dihasilkan semakin menurun (Fauzy et al., 2018).
Tabel 7. Hasil Uji Kuat Tekan (Umur Beton 14 Hari)
Persentase Serat Bambu Satuan Sampel Rata- rata 1 2 3 0 % MPa 26,42 22,29 23,97 24,23 1 % 18,49 25,42 20,40 21,43 1,5 % 17,31 21,12 17,41 18,61 2 % 20,18 21,95 18,17 20,10 2,5 % 19,44 17,58 16,06 17,69
Dari tabel 7 didapatkan nilai rata-rata hasil uji  kuat  tekan  beton  normal  pada  usia  beton 14 hari sebesar 24,23 MPa. Pada penambahan variasi serat bambu didapatkan nilai kuat tekan yang menurut pada 1 % nilai kuat tekan yang didapat  21,43  Mpa,  1,5  %  nilai  kuat  tekan sebesar  18,61  MPa,  penambahan  serat  2  % nilai  kuat  tekan  20,10  MPa  sedangkan  pada 2,5  %  nilai  kuat  tekan hanya mencapai 17,69 MPa. Pada penambahan serat bambu 1 % dan 2  %  telah  mencapai  nilai  kuat  tekan  yang diinginkan walaupun belum bisa melebihi nilai kuat tekan pada beton normal. Seluruh sampel beton mengalami kenaikan nilai kuat tekan jika dibandingkan  dengan  sampel  beton  pada  usia 7 hari.

## Tabel 8. Hasil Uji Kuat Tekan (Umur Beton 28
Hari) Persentase Serat Bambu Satuan Sampel Rata- rata 1 2 3 0 % MPa 24,40  25,24  26,08 25,24 1 % 28,83  28,00  27,19 28,01 1,5 % 20,05  18,99  17,28 18,77 2 % 22,69  21,20  24,45 22,78 2,5 % 21,48  23,13  19,95 21,52
Dari tabel 8 didapatkan nilai rata-rata kuat tekan  beton  normal  pada  usia  beton  28  hari sebesar  25,24  MPa  yang  telah  melebihi  nilai kuat tekan yang direncanakan. Pada penambahan  variasi  serat  bambu  sebesar  1  % didapatkan  nilai  kuat  tekan  yang  meningkat, nilai  kuat  tekan  yang  didapat  sebesar  28,01 MPa  dimana  nilai  kuat  tekan  pada  variasi penambahan  1%  melampaui  nilai  kuat  tekan beton normal dan mengalami kenaikan sebesar 10,97  %.  Pada  penambahan  serat  bambu  1,5 %  nilai  kuat  tekan  yang  didapatkan  hanya sebesar  18,77  MPa  yang  masih  belum mencapai  nilai  kuat  tekan  yang  diinginan  dan merupakan  variasi  penambahan  serat  bambu dengan nilai kuat tekan paling rendah(Warsito and  Rahmawati,  2020).  Penambahan  serat bambu  sebesar  2  %  mendapatkan  nilai  kuat tekan  senilai  22,78  MPa  dan  pada penambahan  serat  bambu  sebesar  2,5  %  nilai kuat  tekan  mencapai  21,52  MPa,  nilai  kuat tekan ini telah mencapai nilai kuat tekan yang direncanakan  namun  tidak  melebihi  nilai  kuat tekan  pada  beton  normal.  Seluruh  sampel beton mengalami kenaikan nilai kuat tekan jika dibandingkan  dengan  sampel  beton  pada  usia 14 hari.
Pada  gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  nlai kuat  tekan  pada  usia  28  hari  dengan  variasi penambahan  serat  bambu  sebesar  1  % memiliki nilai kuat tekan tertinggi bahkan jika dibandingkan  dengan  nilai  kuat  tekan  beton normal.  Pada  penambahan  serat  bambu sebesar  1,5  %  memiliki  nilai  kuat  tekan terkecil  dan  tidak  mencapai  nilai  kuat  tekan yang  telah  direncanakan.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  Suhardiman  (2011)  dimana hasil penelitian dapat dilihat nilai rata-rata kuat
tekan  beton  normal,  beton  konsentrasi  serat 1%,  1,5%  dan  2%    diperoleh  berturut-turut sebesar  20,67  MPa,  24,36  MPa,  24,07  MPa dan 21,32 MPa.
10 13 16 19 22 25 28 K ua t Te kan Bet on ( M Pa) Variasi Serat Bambu Nilai Kuat Tekan 28 Hari Nilai Kuat Tekan 28 Hari
Gambar 3. Grafik Kuat Tekan Beton 28 Hari
(MPa)(Hasil Analisis)

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan  didapatkan  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Pengaruh  variasi  penambahan  serat bambu  terhadap  beton  dinilai  dapat menaikkan  kuat  tekan  jika  menggunakan persentase penambahan serat bambu yang tepat,  terbukti  pada  penambahan  serat bambu  sebesar  1%  didapatkan  kenaikan sebesar 10,97% dari beton normal dengan nilai kuat tekan 25,24 MPa menjadi 28,01 MPa,  berbeda  dengan  penambahan  serat bambu pada persentase 1,5 % sampai 2,5
%  yang  menurunkan  nilai  kuat  tekannya jika dibandingkan dengan beton normal.
2. Hasil  penelitian  nilai  kuat  tekan  beton dengan  penambahan  serat  bambu  hampir secara  keseluruhan  mencapai  mutu  yang diharapkan  kecuali  pada  penambahan serat 1,5 % dimana hanya mencapai nilai kuat tekan 18,77 MPa.
3. Kuat  tekan  maksimum  diperoleh  pada penambahan  serat  bambu  sebesar  1% pada usia beton 28 hari dengan nilai kuat tekan  sebesar  28,01  MPa,  dengan
komposisi  agregat  kasar  sebesar  5,97  kg, agregat halus sebesar 3,70 kg, semen 1,42 kg,  dan  serat  bambu  1%  terhadap  berat semen yaitu sebesar 14,2 gr untuk 1 buah benda  uji  silinder.  Kuat  tekan  minimum diperoleh  pada  penambaan  serat  1,5  % dengan  nilai  kuat  tekan  sebesar  18,77 MPa.

## 5. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan sebagai berikut :
1. Penambahan variasi serat bambu sebaiknya memiliki perbandingan presentase yang lebih bervariasi agar nilai kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dapat terlihat perbedaannya.
2. Bisa  menggunakan  jenis  bambu  yang berbeda  dengan  usia  bambu  yang  lebih matang.
Penambahan  serat  bambu  hendaknya tidak melebihi 1% dari berat semennya.

## DAFTAR PUSTAKA
BSNI.  (2019).  SNI  2874-2019  tentang Persyaratan  Beton  Struktural  Untuk Bangunan  Gedung.  Jakarta  :  Badan Standarisasi Nasional.
Fauzy,  A.R.,  Limantara,  A.D.  and  Purnomo, Y.C.S.,  (2018).  Pemanfaatan  Limbah Hasil  Pembuatan  Anyaman  Berbahan Bambu  Sebagai  Campuran  Standard
Mixdesign Paving Block. Jurnal
Manajemen  Teknologi  &  Teknik  Sipil, 1(1), pp.137-147.
Fauzy,  A.R.  and  Limantara,  A.D.,  (2019). Pemanfaatan  Limbah  Hasil  Pembuatan Anyaman  Berbahan  Bambu  Sebagai Campuran Paving Block. U KaRsT, 3(1).
Junaidi,  A.  (2015).  Pemanfaatan  Serat  Bambu Untuk Meningkatkan Kuat Tekan Beton.” Berkala Teknik 5 (1): 754.
Junnaidy,  R,  A.D  Masdar,  R  Marta,  and  A Masdar.  (2017).  Penggunaan  Serat Bambu  Pada  Campuran  Beton  Untuk Meningkatkan Daktalitas Pada Keruntuhan Beton 3: 131 – 35.
https://doi.org/10.21063/spi3.1017.131- 135.
Kementrian  PUPR.  (2017).  Modul  Rancangan Campuran Beton 3.
Kurniawandy, Alex. (2015). Pengaruh Panjang Serat  Kulit  Bambu  Terhadap  Sifat Mekanik Beton. Jom FTEKNIK 2 (2): 1 – 7. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEK NIK/article/view/7485 .
Lesman,  Dela  Aprilia,  Dharmon,  Muchyar.
(2016).  Keanekaragaman  Bambu  Di Kawasan  Wisata  Air  terjun  Rampah Menjangan,  Loksado,  kabupaten  Hulu Sungai Selatan.
Najida,  Izza  Abhan.  (2016).  Pengaruh  Variasi
Semen  Pasir  Agregat  Serta  Variasi Penambahan Serat Bambu Pada Campuran  Beton  Terhadap  Kuat  Tekan
Beton Ringan.
Paulus, J.M., Supit, S. and Mantiri, H., (2022).
Karakteristik  Mekanik  Campuran  Panel Dinding  Berbahan  Dasar  Metakaolin  dan Serat Bambu. Jurnal Teknik Sipil Terapan,
4(1), pp.1-10.
Pardomuan, Fanto, Pane H Tanudjaja, and R S Windah.  (2015).  Pengujian  Kuat  Tarik Lentur Beton Dengan Variasi Kuat Tekan Beton. Jurnal Sipil Statik 3 (5): 313 – 21.
Suhardiman,  Mudji.  n.d.  (2011).  Kajian Pengaruh  Penambahan  Serat  Bambu  Ori
Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik Beton. Standar Nasional Indonesia. (2012). www.bsn.go.id .
Trimurtiningrum, R., (2018). Pengaruh Penambahan Serat Bambu Terhadap Kuat Tarik  dan  Kuat  Tekan  Beton.  JHP17: Jurnal Hasil Penelitian, 3(01).
Warsito,  W.  and  Rahmawati,  A.,  (2020). Variasi  Abu  Ampas  Tebu  dan  Serat Bambu  sebagai  Bahan  Campuran Pembuatan  Beton  Ramah  Lingkungan. Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, 4(2), pp.109-117.